Diterima: 30 Agustus 2021; Direvisi: 15 November 2021; Disetujui: 30 November 2021 JTERA, Vol. 6, No. 2, Desember 2021 © 2021 JTERA (Jurnal Teknologi Rekayasa), Politeknik Sukabumi

## Analisa Pengolahan Limbah Alat Pelindung Diri Covid-19 sebagai Substitusi dalam Pembuatan Sandwich Panel
Imroatus Sholikhah, Almira Davina Nastiti, Dinda Sekarsari, Nova Ulhasanah, I Wayan Koko Suryawan #
Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Perencanaan Infrastruktur, Universitas Pertamina, Jl. Teuku Nyak Arief, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12220, Indonesia
# i.suryawan@universitaspertamina.ac.id

## Abstrak
Selama  pandemi  Covid-19  diperlukan  ruang  isolasi  untuk  menekan  penyebaran  virus.  Di  samping  itu, penggunaan alat pelindung diri (APD) sekali pakai menjadi hal yang berpotensi merusak lingkungan. Salah satu cara untuk  mengurangi  dampak  tersebut  adalah  melakukanr recycle limbah  APD  menjadi sandwich  panel. Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisa  hasil  proses  solidifikasi  limbah  APD  menjadi sandwich  panel .  Variasi penelitian  ini  terdiri  dari  4  variasi  dimana  memiliki  waktu  pengerasan  4  hari  dengan  beban  81  kg,  9  hari  dengan beban 53 kg, 12 hari dengan beban 75,9 kg, dan 5 hari dengan beban 206 kg. Hasil uji kuat lentur terbesar terjadi pada  sampel  5  hari  dengan  beban  206  kg  menghasilkan  nilai  sekitar  0,003  Mpa.  Uji  ketahanan  panas  dan  uji porositas air sampel tersebut juga baik dibandingkan dengan sampel lain.
Kata kunci: APD, Covid-19, limbah , sandwich panel

## Abstract
During the COVID-19 pandemic, isolation rooms are needed to suppress the spread of the virus. In addition, the use  of  single-use  personal  protective  equipment  (PPE)  is  damaging  to  the  environment.  One  way  to  reduce  this impact  is  to  recycle  PPE  waste  into  sandwich  panels.  The  purpose  of  this  study  was  to  analyze  the  results  of  the solidification process of PPE waste into sandwich panels. The variation of this study consisted of 4 variations which had a hardening time of 4 days with a load of 81 kg, 9 days with a load of 53 kg, 12 days with a load of 75.9 kg, and 5 days with a load of 206 kg. The results of the greatest flexural strength test occurred in the 5-day sample with a load  of  206  kg  resulting  in  a  value  of  about  0.003  Mpa.  The  heat  resistance  test  and  the  porosity  test  of  the  air sample were also good compared to other samples.
Keywords: PPE, Covid-19, waste, sandwich panel

## I. P ENDAHULUAN
Meningkatnya  kasus  positif  Covid-19  di Indonesia  menyebabkan  kebutuhan  ruang  isolasi yang  semakin  tinggi  [1].  Kebutuhan  ini  cukup mendesak,  sehingga  diperlukan  upaya  untuk mempercepat  pembangunan  bangunan  isolasi  yang layak  dengan  komponen  bangunan  yang  bernilai ekonomis.  Salah  satu  yang  dapat digunakan  adalah sandwich panel . Sandwich panel memiliki struktur tiga  lapis  yang  terdiri  dari  dua  lembar  bahan  keras dan  lapisan  inti.  Untuk  mengurangi  berat  dari
sandwich  panel ,  dapat  dilakukan  beberapa  cara seperti  dengan  menggunakan  agregat  ringan  pada campuran isi sandwich panel [2].
Pandemi Covid-19 juga menyebabkan perubahan  komposisi  limbah  di  beberapa  kota  di Indonesia [3], [4]. Limbah infeksius yang terbentuk dapat  dihasilkan  dari  beberapa  kegiatan  domestik yang  dilakukan  sehari-hari,  seperti  limbah  masker, face  shield ,  sarung  tangan,  maupun  alat  pelindung diri  (APD)  lainnya  [5].  Sampai  saat  ini,  limbah tersebut  belum  diolah  dengan  baik  dan  hanya berakhir di landfill karena termasuk sebagai limbah
bahan  berbahaya  beracun  (B3).  Bahkan  saat  ini limbah APD menjadi limbah jenis baru yang masuk kedalam  kategori marine  debris [6],  [7].  Padahal, limbah-limbah  tersebut  mengandung  plastik  jenis polypropylene (PP)  dan polyethylene (PE)  [8]–[10] yang berpotensi untuk dimanfaatkan kembali. Salah satu pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya  sebagai  pengganti  agregat  dalam pembuatan inti sandwich panel .
Pemanfaatan  plastik  sebagai  bahan  pengganti agregat  dalam  pembuatan  lapisan  inti sandwich panel sudah  banyak  dilakukan  sebelumnya.  Akan tetapi  pemanfaatan  plastik  berupa  limbah  B3 terutama  limbah  masker  masih  baru  untuk dilakukan.  Hal ini dilakukan dengan harapan untuk meningkatkan nilai kuat tekan dan agar mengurangi dampak negatif dari limbah tersebut yang termasuk limbah  B3  melalui  teknik  solidifikasi.  Solidifikasi yang  dilakukan  dapat  mengurangi  kadar  infeksius yang  terkandung  dalam  limbah  medis  [11].  Jenis plastik  PP  meruapakan  salah  satu  subtitusi  agregat yang menghasilkan hasil solidfikasi yang meningkatkan  nilai  kuat  tekan  [12].  Sehingga  B3 masker  yang  mengandung  PP  dimungkinkan  dapat meningkatkan kualitas lapisan inti sandwich panel. Pada penelitian ini dilakukan pembuatan lapisan inti sandwich panel berbasis plastik dari limbah B3 domestik  untuk  mendapatkan  komponen  bangunan isolasi Covid-19. Pemanfaatan limbah B3 domestik berupa  sampah  masker  merupakan  suatu  ide  baru yang  dapat  dilakukan  untuk  mengurangi  dampak lingkungan  oleh  pandemi  Covid-19.  Sehingga, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa kualitas  APD  untuk  digunakan  dalam sandwich panel .

## II. M ETODE P ENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  eksperimen  dengan  melakukan  solidifikasi limbah  infeksius  menjadi  lapisan  inti sandwich panel .  Solidifikasi  merupakan  proses  pemadatan suatu  bahan  berbahaya  dengan  penambahan  zat aditif  yang  berfungsi  untuk  menurunkan  laju migrasi  dari  solidifikasi  dipilih  karena  prosesnya cepat  dan  bahan  yang  digunakan  mudah  didapat. Lapisan  inti sandwich  panel yang  terbentuk merupakan  salah  satu  beton  ringan  karena  berat yang  dihasilkan  cukup  ringan.  Oleh  karena  itu, menurut  standar  yang  telah  ditetapkan  bahwa pengujian kekuatan inti sandwich panel menggunakan  standar  pengujian  beton  ringan  yang sudah tercantum dalam SNI 03-3449-2002. Namun, dikarenakan  kondisi  pandemi  Covid-19  dan terbatasnya  info  mengenai  laboratorium  untuk menguji  kuat  lentur  dari  inti sandwich  panel
tersebut, kami melakukan pengujian secara mandiri. Pengujian  mandiri  dilakukan  dengan  uji  ketahanan terhadap  panas,  uji  porositas  air,  serta  uji  kuat lentur. Untuk uji ketahanan panas dan uji porositas air,  kami  memanfaatkan  kondisi  alami  dari  faktor cuaca  yaitu  ketahanan  terhadap  sinar  matahari  dan hujan  selama  15  hari.  Pemilihan  metode  uji  ini dipilih  karena  dalam  pengaplikasian  lapisan  inti sandwich panel digunakan sebagai dinding modular bangunan  isolasi  Covid-19  yang  nantinya  akan lebih  sering  terpapar  sinar  matahari  dan  hujan. Selanjutnya,  uji  kuat  lentur  dilakukan  uji trial  and error dengan memberikan beban maksimum kepada lapisan  inti sandwich  panel higga  lapisan  inti tersebut  mencapai  titik  maksimum  dalam  menahan beban (retak) kemudian akan dihitung nilai uji kuat lentur atau nilai R ( modulus of ruptule ) [13].
Penelitian ini dilakukan dengan cara eksperimen, yaitu membuat produk lapisan inti sandwich panel . Alat  dan  bahan  yang  kami  gunakan  dalam penelitian  ini  adalah  limbah  plastik,  pemanas  uap, semen portland ,  pasir,  air,  cetakan  beton,  dan beberapa  alat  tambahan  lainnya  seperti  gunting, penggaris,  temat  mengaduk  adonan  semen,  sekop, dan  timbangan.  Limbah  plastik  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  limbah  infeksius  yang dihasilkan  dari  beberapa  kegiatan  selama  pandemi Covid-19, diantaranya merupakan limbah domestik seperti  limbah  masker  dan face  shield .  Limbah- limbah  ini  mengandung  bahan  PP  dan  PE. Penggunaan  bahan  ini  karena  meruapakan  bahan yang  paling  banyak  ditemukan  dalam  pencemaran lingkungan  selama  pandemi  Covid-19  terutama  di Indonesia  [6],  [7].  Proses  solidifikasi  pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.
Limbah-limbah  tersebut  pastinya  mengandung bakteri  dan  virus  di  dalamnya.  Oleh  karena  itu, langkah pertama yang dilakukan adalah mensterilkan limbah infeksius yang akan digunakan. Pensterilan dilakukan dengan menyemprotkan  desinfektan  dan  memanaskan limbah  tersebut  dengan  suhu  diatas  100 o C.  Tujuan dipanaskan  dengan  suhu  tinggi  adalah  untuk mematikan  bakteri  dan  virus  yang  menempel  pada limbah.  Kemudian,  limbah  yang  telah  dipanaskan tersebut dikeringkan. Setelah kering, limbah masker dicacah  hingga  serat-seratnya  dapat  terlihat  dan untuk  lmbah  plastik  lainnya  bisa  dipotong  kecil- kecil.  Potongan  memanjang  pada  masker  dipilih karena  agar  serat  PP  lebih  kuat  dalam  mengikat adonan semen sedangkan untuk plastik PE dipotong kecil-kecil agar dapat menempel secara merata dan berbentuk  seperti  agregat  [14].  Kemudian,  adonan semen  dibuat  dengan  perbandingan  semen  dan pasirnya  adalah  1:2.  Di  sini,  kami  menggunakan semen sebesar 175 gram, pasir 250 gram, dan air
Gambar 1. Proses solidifikasi limbah B3 rumah tangga
secukupnya. Setelah adonan siap, kemudian dicetak pada  wadah  dengan  ukuran  yang  telah  ditentukan dan  dikeringkan.  Adonan  yang  sudah  mulai mengeras  direndam  dalam  air  selama  beberapa menit agar partikel air dapat masuk ke dalam pori- pori untuk mengikat adonan agar struktur yang ada di  dalamnya  tidak  gampang  pecah  saat  terkena guncangan. Setelah itu dikeringkan kembali sampai benar-benar  mengeras.  Adonan  beton  dapat mengeras  minimal  umur  beton  3  hari  bergantung dengan  suhu  lingkungan.  Lapisan  inti sandwich panel yang  telah  kering  selanjutnya  bisa  dilakukan pengujian.

## III. H ASIL DAN P EMBAHASAN
Terdapat  ketentuan  dalam  menyatakan  limbah rumah  tangga  (domestik),  umumnya  berdasarkan komposisi  dan  asal  limbah  tersebut  dihasilkan. Limbah  rumah  tangga  memiliki  pengertian  khusus yaitu  sesuatu  yang  telah  digunakan  yang  berasal dari  kegiatan  rumah  tangga  atau  pemukiman, perdagangan,  instansi,  dan  daerah  rekreasi.  Pada situasi  pandemi  saat  ini,  terjadi  penambahan  jenis limbah  domestik  yaitu  limbah  infeksius  [6],  [7]. Limbah  infeksius  tersebut  dihasilkan  dari  urgensi penggunaan  APD  dalam  mencegah  penyebaran Covid-19.  APD  yang  ditemukan  dalam  lingkup rumah tangga umumnya adalah masker, face shield , dan  sarung  tangan  plastik.  Limbah  infeksius
tersebut  tidak  lagi  dinyatakan  sebagai  limbah domestik melainkan tergolong limbah B3.
Limbah  B3  atau  disebut  dengan toxic and hazardous waste merupakan limbah yang berpotensi  tinggi  mengancam  kesehatan  manusia dan  juga  merusak  lingkungan.  Menurut  Undang- Undang  RI  No.  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup menyatakan  bahwa  B3  adalah  zat,  energi  dan/atau komponen  lain  yang  karena  sifat,  konsentrasi dan/atau  jumlahnya  baik  secara  langsung  maupun tidak  langsung  dapat  mencemarkan  dan/atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan  hidup,  kesehatan  serta  kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain [15].
Data pada Tabel 1 merupakan data dimensi dari lapisan  inti sandwich  panel yang  telah  dibuat dengan  4  kali  percobaan.  Keempat  lapisan  inti sandwich  panel tersebut  menggunakan  komposisi yang  sama  dalam  pross  pembuatannya.  Namun, seperti  yang  tertera  pada  tabel  bahwa  massa  dari masing-masing  lapisan  inti  memiliki  nilai  yang berbeda. Hal tersebut dipengaruhi oleh penambahan air  yang  tidak  konsisten  sehingga  mempengaruhi daya  ikat  adonan  semen  dengan  limbah  yang digunakan.  Akibat  komposisi  air  yang  tidak  sama mengakibatkan  umur  mengeringnya  lapisan  inti sandwich  panel menjadi  lebih  lama  seperti  pada percobaan  3.  Faktor  lain  yang  memengaruhi  cepat lambatnya proses pengeringan lapisan inti sandwich panel adalah suhu dan kelembaban lingkungan [16], [17].  Pada  percobaan  1,  lapisan  inti  dikeringkan  di bawah sinar matahari sehingga pada hari ke-3 telah mengeras  dengan  baik.  Pada  percobaan  2,  lapisan inti  dikeringkan  di  suhu  ruang  dan  pada  hari  ke-3 telah mengeras tetapi tidak sekeras lapisan inti pada percobaan 1. Pada percobaan 3 dikeringkan di suhu ruang  dengan  kondisi  ruangan  lembap  sehingga sampai  hari  ke-12  pun  belum  mengering  dengan sempurna. Pada percobaan 4, lapisan inti dikeringkan  pada  suhu  luar  ruangan  yang  kering dan tidak terkena sinar matahari langsung sehingga pada  hari  ke-4  telah  mengeras  dengan  baik.  Oleh karena  itu,  faktor  komposisi  air  dan  kondisi kelembaban  lingkungan  mempengaruhi  proses pengerasan lapisan inti sandwich panel .
Pada  Tabel  2  merupakan  hasil  uji  kuat  lentur dari  lapisan  inti sandwich panel dengan  pemberian beban  maksimum.  Pada  percobaan  1,  lapisan  inti sandwich  panel diberi  beban  sebesar  81  kg  dan hasilnya  retak.  Pada  percobaan  2  diberi  beban sebesar 53 kg dan hasilnya retak. Pada percobaan 3 diberi  beban  75,9  kg  dan  hasilnya  retak.  Pada percobaan 4 diberi beban 206 kg dan hasilnya tidak retak.  Percobaan  1  hingga  3  telah  mendapatkan nilai beban maksimum lapisan inti sandwich panel
Limbah B3 domestik ( masker dan face shield )
Sterilisasi (desinfektan dan pemanasan diatas 100 o C) Dikeringkan Pencacahan Pembuatan adonan semen Pengadukan dan pencetakan Solidifikasi
Tabel 1. Dimensi dan berat lapisan inti sandwich panel Percobaan Gambar Massa Berat isi
Keterangan 1 Lapisan inti sandwich panel 1
575 g 1587,30 kg/m 3 Dimensi: Panjang 115 mm Lebar 90 mm Tebal 35 mm Mengeras pada saat lapisan inti berumur 3 hari Dikeringkan di bawah sinar matahari
2
Lapisan inti sandwich panel 2
407 g 1123,53 kg/m 3 Dimensi: Panjang 115 mm Lebar 90 mm Tebal 35 mm Mengeras pada saat lapisan inti berumur 3 hari Dikeringkan di suhu ruang
3
Lapisan inti sandwich panel 3
520 g 1435,47 kg/m 3 Dimensi: Panjang 115 mm Lebar 90 mm Tebal 35 mm Belum mengeras secara keseluruhan pada saat lapisan inti berumur 12 hari Dikerngkan di suhu ruang dengan keadaan ruangan lembap
4 Lapisan inti sandwich panel 4
650 g 1794,34 kg/m 3 Dimensi: Panjang 115 mm Lebar 90 mm Tebal 35 mm Mengeras pada saat lapisan inti berumur 4 hari Dikeringkan di luar ruangan tetapi tidsak di bawah sinar matahari
yang  telah  dibuat.  Untuk  percobaan  4,  nilai  beban maksimum  belum  didapatkan  karena  terbatasnya alat yang digunakan untuk memberi beban terhadap lapisan  inti sandwich  panel sehingga  nilai  beban maksimumnya  masih  bisa  melebihi  206  kg.  Salah satu  produk  dinding  modular  memiliki sandwich panel dinding yang mampu menahan beban 150 kg [18]. Data tersebut membuktikan bahwa lapisan inti sandwich  panel yang  kami  buat  pada  percobaan  4 bisa  memenuhi  kategori sandwich  panel untuk dinding modular dari segi menahan beban. Namun, untuk  nilai  R  yang  dihasilkan  tidak  memenuhi standar  yang  telah  ditetapkan.  Hal  tersebut dikarenakan  komposisi  yang  kami  gunakan  lebih
kecil daripada standar yang ditetapkan. Namun, jika dilihat  dari  hasil  tersebut  dan  diasumsikan  bahwa pada percobaan 4 beban maksimumnya adalah 206 kg,  maka  didapatkan  pola  bahwa  besar  nilai  beban maksimum  berbanding  lurus  dengan  nilai  R.  Oleh karena  itu,  untuk  memenuhi  nilai  R  yang  sesuai dengan  SNI  03-3449-2002,  maka  perlu  ditambah komposisi  adonan  pada  saat  membuat  lapisan  inti sandwich panel agar pada saat diberi tekanan tidak mudah retak dan dapat menerima beban maksimum dengan nilai yang besar.
Tabel 2. Uji kuat lentur lapisan inti sandwich panel
Percobaan Nama Umur pengerasan Pengujian Nilai R Hasil 1 Lapisan inti sandwich panel 1 4 hari Diuji dengan beban 81 kg 1,242x10 -3 MPa Retak 2 Lapisan inti sandwich panel 2 9 hari Diuji dengan beban 53 kg 8,126x10 -4 MPa Retak 3 Lapisan inti sandwich panel 3 12 hari Diuji dengan beban 75,9 kg 1,1638x10 -3 MPa Retak 4 Lapisan inti sandwich panel 4 5 hari Diuji dengan beban 206 kg 3,158x10 -3 MPa Tidak Retak Tabel 3. Uji ketahanan panas dan uji porositas air Percobaan Nama Hasil Durasi 1 Lapisan inti sandwich panel 1 √ 15 hari 2 Lapisan inti sandwich panel 2 X 0 hari 3 Lapisan inti sandwich panel 3 X 0 hari 4 Lapisan inti sandwich panel 4 √ 2 hari
Tabel  3  menunjukkan  hasil  uji  ketahanan  panas dan porositas air yang memanfaatkan kondisi cuaca dari  sinar  matahari  dan  hujan.  Hasil  yang didapatkan adalah lapisan inti sandwich panel yang dapat  tahan  pada  kondisi  cuaca  panas  dan  hujan adalah  lapisan  inti sandwich  panel pada  percobaan 1  dan  4.  Untuk  percobaan  2  dan  3  masih  belum memenuhi.  Hal  tersebut  dikarenakan  proses pembuatan dari lapisan inti sandwich panel tersebut tidak dilakukan secara bersamaan sehingga uji yang dilakukan juga tidak bersamaan. Untuk percobaan 2 dan  3  didapatkan  nol  hari  karena  proses pengeringan  dan  pengerasan  dari  lapisan  inti  yang terbentuk  belum  merata  sehingga  uji  ketahanan panas dan porositas airnya tidak bisa dilakukan.
Terkait  unsur  sifat  B3  dalam  limbah  yang  kami bentuk  sebagai  lapisan  inti sandwich  panel dengan solidifikasi,  kami  tidak  melakukan  uji Toxicity Characteristic  Leaching  Procedure (TCLP)  karena limbah yang kami gunakan adalah limbah infeksius domestik  yang tidak  bercampur  dengan  kandungan logam  sehingga  tidak  menghasilkan leachate . Seperti  yang  telah  disebutkan  dalam  pengolahan data  bahwa  limbah  yang  kami  gunakan  sangat berpotensi  terdapat  bakteri  dan  virus.  Adanya bakteri  dan  virus  itu  yang  menjadikan  limbah infeksius ini menjadi limbah B3. Untuk itu, penting bagi  kami  untuk  mensterilkan  limbah  infeksius domestik yang akan digunakan terlebih dahulu agar bakteri dan virus tidak menyebar atau berpindah ke media  lain.  Adanya  peran  solidifikasi  menjadikan limbah  yang  telah  dicacah  dan  dicampur  dengan
adonan  semen  menjadikan  limbah  tersebut  tidak mudah untuk terkontaminasi oleh zat lain [11].

## IV. K ESIMPULAN
Pengaruh  penggunaan  limbah  plastik  sebagai pengganti  agregat  lapisan  inti sandwich  panel setelah dilakukan pengujian adalah lapisan inti pada percobaan  keempat  telah  memenuhi  kategori sandwich  panel untuk  dinding  modular  dari  segi menahan  beban.  Dari  hasil  pengujian  kuat  tekan, diperoleh  hasil  tertinggi  dengan  umur  beton  5  hari adalah  pada  percobaan  keempat  dengan  pengujian oleh  beban  sebesar  206  kg  tidak  terjadi  keretakan. Pada percobaan tersebut lapisan inti sandwich panel belum  mendapatkan  nilai  beban  maksimum, sehingga masih dapat diuji dengan beban lebih dari 260 kg. Pada uji ketahanan panas dan porositas air, diperoleh  lapisan  inti sandwich  panel pada percobaan  1  dan  percobaan  4  yang  tahan  terhadap kondisi  cuaca  panas  dan  hujan.  Dengan  adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu alternatif  pengolahan  sampah  APD  rumah  tangga terutama  yang  berbahan  plastik  agar  tidak meningkatkan beban pencemar lingkungan sekitar.

## R EFERENSI
[1]  S. D. Lazuardi, A. M. Muaz, D. F. Zahroh, A. P. Y. Airlangga,  and  A.  R.  D.  Saputri,  “Pemanfaatan Container  Menjadi  Ruang  Isolasi  Apung  Sebagai Alternatif Bagi Pasien Covid-19,” Syntax Idea , vol. 3, no. 2, pp. 383–395, 2021.
[2]  R.  B.  Anugraha  and  S.  Mustaza,  “Beton  Ringan dari  Campuran  Styrofoam  dan  Serbuk  Gergaji dengan Semen Portland 250, 300 dan 350 kg/m3,” J. Apl. Tek. Sipil , vol. 8, no. 2, p. 57, 2010.
[3]  I. W. K. Suryawan, A. Rahman, I. Y. Septiariva, S. Suhardono,  and  I.  M.  W.  Wijaya,  “Life  Cycle Assessment of Solid Waste Generation During and Before Pandemic of Covid-19 in Bali Province,” J. Sustain.  Sci.  Manag. ,  vol.  16,  no.  1,  pp.  11–21, 2021.
[4]  Y. Ruslinda, R. Aziz, and F. F. Putri, “Analysis of
Household Solid Waste Generation and
Composition  During  The,” Indones.  J.  Environ. Manag. Sustain. , p. 9, 2020.
[5]  N.  Ardiana,  I.  W.  K.  Suryawan,  and  B.  Ridhosari, “Challenges  for  hazardous  waste  management related  to  covid-19  pandemic  at  train  station,” Int. J. Adv. Trends Comput. Sci. Eng. , vol. 9, no. 5, pp. 8364–8370, 2020.
[6]  M. R. Cordova, I. S. Nurhati, E. Riani, Nurhasanah, and  M.  Y.  Iswari,  “Unprecedented  plastic-made personal protective equipment (PPE) debris in river outlets  into  Jakarta  Bay  during  COVID-19 pandemic,” Chemosphere ,  vol.  268,  p.  129360, Apr. 2021.
[7]  I.  W.  K.  Suryawan,  A.  Sarwono,  I.  Y.  Septiariva, and  C.-H.  Lee,  “Evaluating  Marine  Debris  Trends and  the  Potential  of  Incineration  in  the  Context  of the  COVID-19  Pandemic  in  Southern  Bali, Indonesia,” J.  Ilm.  Perikan.  dan  Kelaut. ,  vol.  13, no. 1, 2021.
[8]  S.  Kilmartin-Lynch,  M.  Saberian,  J.  Li,  R. Roychand,  and  G.  Zhang,  “Preliminary  evaluation of the feasibility of using polypropylene fibres from COVID-19  single-use  face  masks  to  improve  the mechanical properties of concrete,” J. Clean. Prod. , vol. 296, p. 126460, 2021..
[9]  O.  O.  Fadare  and  E.  D.  Okoffo,  “Covid-19  face masks:  A  potential  source  of  microplastic  fibers  in the  environment,” Sci.  Total  Environ. ,  vol.  737,  p. 140279, Oct. 2020.
[10]  S.  Jung,  S.  Lee,  X.  Dou,  and  E.  E.  Kwon, “Valorization  of  disposable  COVID-19  mask through the thermo-chemical process,” Chem. Eng.
J. , vol. 405, p. 126658, 2021.
[11]  I.  W.  K.  Suryawan,  G.  Prajati,  and  A.  S.  Afifah, “Bottom  and  fly  ash  treatment  of  medical  waste incinerator  from  community  health  centres  with solidification/stabilization,” Explor. Resour.
Process  Des.  Sustain.  URBAN  Dev.  Proc.  5th  Int. Conf. Eng. Technol. Ind. Appl. 2018 , vol. 2114, no. June, p. 050023, 2019.
[12]  G. A. Kusuma, “Pemanfaatan Sampah Plastik Jenis PP  (  Poly  Propylene  )  sebagai  Substitusi  Agregat pada  Bata  Beton  (  Paving  Block  ),” Univ.  Islam Indones. , pp. 1–12, 2019.
[13]  S. Puro, “Kajian Kuat Tekan dan Kuat Tarik Beton Ringan  Memanfaatkan  Sekam  Padi  dan  Fly  Ash dengan  Kandungan  Semen  350  kg/m3,” J.  Ilm. Media Eng. , vol. 4, no. 2, 2014.
[14]  W. Kartini, “Penggunaan serat polypropylene untuk meningkatkan  kuat  tarik  belah  beton,” Rekayasa Perenc. , vol. 4, no. 1, pp. 1–13, 2017.
[15]  B.  Kurniawan,  “Pengawasan  Pengelolaan  Limbah Bahan  Berbahaya  Dan  Beracun  (B3)  Di  Indonesia Dan  Tantangannya,” Din.  Gov.    J.  Ilmu  Adm. Negara , vol. 9, no. 1, 2019.
[16]  E.  Utomo,  A.  Zubaydi,  and  A.  Budipriyanto, “Sandwich  Panel  Manufacturing  Method  In  Form of Test Specimens For Ship Construction,” Wave J. Ilm. Teknol. Marit. , vol. 11, pp. 7–14, 2017.
[17]  I.  Maria  Sulastiningsih,  D.  Anggraini  Indrawan, and  J.  Balfas,  “Karakteristik  Papan  Sandwich Dengan  Inti  Papan  Partikel,” J.  Penelit.  Has. Hutan , vol. 38, no. 3, pp. 161–172, 2020..
[18]  BTN,  “Bangun  Rumah  Lebih  Cepat  dan  Murah,” 2018.